Implantation Induced Silicon Surface Layer
Erlangung des Doktorgrades der Naturwissenschaften (Dr. rer. nat.)
Fachbereich Chemie der Philipps-Universität Marburg
Tobias Höchbauer aus Mallersdorf
Erstgutachter: Prof. Dr. W. Ensinger
Zweitgutachter: Prof. Dr. G.K. Wolf (Universität Heidelberg) Tag der mündlichen Prüfung: 18.12.2001
The English version of this summary appears on page 185
Der sogenannte ”Ion-Cut”, ein Schichtabspaltungsprozess mittels Wasserstoff-Ionenimplantation und darauffolgender Probenerwärmung ist eine effektive, vielseitige und ökonomische Methode, um Siliziumschichten mit einer Dicke von nur einigen Nanometern von einem Siliziumsubstrat auf andere Materialien zu transferieren. Somit ermöglicht der Ion-Cut die Produktion von Siliziumschichen auf isolierenden Materalien (”silicon-on-insulator” (SOI)). Die Abspaltung ist durch das Zusammenwachsen von vergrabenen hochkomprimierten Wasserstoffgasblasen verursacht, die während der Probeerhitzung entstehen. Obwohl das Phänomen des Ion-Cuts weit verbreitete Anwendung findet, sind die fundamentalen Mechanismen dieses Abspaltungsprozesses nach wie vor nicht verstanden, was eine weitere Optimierung des Ion-Cut Prozesses verhindert.
Gegenstand dieser Arbeit war die Untersuchung und Aufdeckung der physikalischen Mechanismen des Ion-Cut-Prozesses in Wasserstoff implantiertem Silizium. Dies erfolgte, indem die Entwicklung der Siliziumkristallschäden, verursacht durch die Wasserstoffimplantation, untersucht wurde und die erzielten Ergebnisse in Korrelation gebracht wurden zu den experimentell gewonnenen Daten über die Wasserstoff-Tiefenverteilung, der Mikrostruktur der Implantationszone und der Position des Bruchs in der Implantationszone. Die Untersuchung des Ion-Cuts zeigte auf, dass der Abspaltungsprozess nicht von der Wasserstoff-Tiefenverteilung kontrolliert wird, sondern von den durch den Ionenbeschuss erzeugten Kristallgitterschäden und deren Einfluss auf das lokale Spannungsfeld und die Bruchfestigkeit in der Implantationszone.
Detaillierte Studien an mit moderaten Wasserstoffdosen implantierten Proben zeigten auf, dass sich der Abspaltungsprozess in einer Tiefe ereignet, in der die Strahlenschäden ihr Maximum erreichen. Diese Erkenntnis steht im Widerspruch zur allgemeinen Annahme, dass sich die Abspaltung in der Tiefe der maximalen Wasserstoffkonzentration ereignet. Die Ergebnisse wurden durch eine Kombination von Ionenstrahlanalyse-Methoden, Sekundär-Ionen-Massenspektroskopie, ex-situ Messungen des internen Spannungsaufbaus in der Implantationszone und Elektronenmikroskopie gewonnen. Diese erzielten Ergebnisse wurden damit begründet, dass die durch den
Protonenbeschuss entstandenen Kristallschäden und deren Einfluss auf das lokale Spannungsfeld die Dehnung des Kristallgitters senkrecht zur Siliziumoberfläche zur Folge hat, was sich wiederum auf die Tiefe des Ion-Cuts auswirkt: Es stellte sich heraus, dass die Dehnung des Kristallgitters die Einbettung von Wasserstoffatomen in bindungszentrierte Zwischengitterplätze zwischen je zwei Siliziumgitteratomen beschleunigt, was die Ausbildung von (100)-orientierten Wasserstoffplättchen parallel zur Probenoberfläche bewirkt. Diese Wasserstoffplättchen sind die Nukleonen der vergrabenen Wasserstoffgasblasen, die für die Abspaltung verantwortlich sind.
Die oben erwähnten Hypothesen wurden durch Untersuchungen des Ion-Cuts an Proben mit grösseren Wasserstoffimplantationsdosen bestätigt. Die Erforschung des Abspaltungsprozesses an Proben mit verschiedenen Implantationsdosen zeigte auf, dass sich die Abspaltung in zwei verschiedenen Tiefen in der Implantationszone ereignet: entweder in einer Tiefe in der die Kristallschäden ihr Maximum erreichen, oder im hinteren Bereich der etwas tiefer gelegenen Wasserstoffverteilung. Diese Arbeit deckt zum ersten Mal auf, welche Auswirkung die durch die Wasserstoffimplantation erzeugten Strahlenschäden auf die Bruchfestigkeit des Silizium haben, und, wie die sich ändernde Bruchfestigkeit die Abspaltungstiefe beeinflusst. Die in Korrelation zueinander gebrachten Daten führen zu dem Schluss, dass die Verlagerung des Ion-Cuts hinzu zu grösseren Tiefen mit ansteigender Implantationsdosis sich aufgrund der verändernden Bruchfestigkeit des Materials ereignet. Dieses grundlegende Verständnis davon, wie sich die Abspaltungsmechanismen mit steigender Wasserstoffimplantationsdosis verändern, zeigte die entscheidenden Beziehungen zwischen Bruchfestigkeit, Spannung, Punktfehlern und ausgedehnten Gitterfehlern auf, die sich als verantwortlich für den Ion-Cut-Prozess in Silizium ausmachen lassen.
Genauere Informationen über die Kinetik der Wasserstoffkomplexbildung in Silizium und deren Einfluss auf die Kristallschäden und fortlaufend die Wasserstoffplättchenbildung und –orientierung wurden von protonenimplantierten Siliziumproben gewonnen, die mit verschiedenen Temperaturen zwischen 200 °C and 530°C erhitzt wurden. Die Analyse zeigte auf, dass die Probenerhitzung die Bildung von H2-Molekülen im Siliziumgitter hervorruft, und diese zu einem erheblichen Anstieg
von Siliziumatomen führen, die von ihren Gitterplätzen verdrängt wurden. Diese Wasserstoffmoleküle befinden sich nicht in den H2-Gasblasen, jedoch beeinflusst die von
ihnen erzeugte Kristallschädigung und das daraus resultierende Spannungs- und Dehnungsfeld im Material die Bildung von Wasserstoffplättchen, sowie deren Dichte- und Tiefenverteilung. Diese Ergebnisse wurden anhand der Untersuchungen von Veränderungen der Kristallschäden- und Wasserstofftiefenverteilung erzielt, bewirkt
durch die Probenerhitzung bei verschiedenen Temperaturen. Die Experimente sind an zwei Siliziumsubstraten mit unterschiedlichen Leitungstypen ausgeführt worden. P-leitende Siliziumproben zeigten etwas unterschiedliche Kinetik bei der Wasserstoffkomplexbildung verglichen mit n-leitenden Siliziumproben. Die beobachteten Unterschiede führen zu verschiedenen Tiefenverteilungen der Wasserstoffplättchen in den beiden Siliziumsubstraten.
Mit der Raster-Channeling-Ionen-Transmissions Analyse wurde der Einfluss untersucht, den der Bruch im Ion-Cut Prozess auf die Kristallschäden hat. Diese Studie wurde am Abspaltungsprozess in Form von aufgebrochenen Oberflächenkratern durchgeführt. Es zeigte sich, dass der eigentliche Abspaltungsprozess auf mechanische Weise erhebliche Kristallschäden erzeugt.
Schliesslich wurde der Einfluss untersucht, den Boratome auf den Ion-Cut haben, die vor der Wasserstoffimplantation in das Silzium implantiert worden sind. Die Experimente wurden an n-leitenden Siliziumproben mit unterschiedlichen Dotierungskonzentrationen ausgeführt. Die Dotierungsniveaus wurden in einer Weise gewählt, dass die Auswirkung auf den Abspaltungsprozess untersucht werden konnte, die der Wechsel des Leitungstyps, die atomaren Wechselwirkungen zwischen the Bor- und Wasserstoffatomen, und die Variation des Fermi-Niveaus haben. Die Experimente zeigten auf, dass sowohl die atomaren Wechselwirkungen zwischen Wasserstoff und Bor als auch die Variation des Fermi-Niveaus einen erheblich beschleunigenden Effekt auf die Ansammlung von Wasserstoffmolekülen in Gasblasen haben, welche letztendlich die Abspaltung verursachen.
Diese Arbeit trägt zu einem besseren Verständnis des Ion-Cut-Phänomens bei und ermöglicht dadurch eine weitere Optimierung dieses Schichtabspaltungsprozesses.
The “Ion-Cut”, a layer splitting process by hydrogen ion implantation and subsequent annealing is a versatile and efficient technique of transferring thin silicon surface layers from bulk substrates onto other substrates, thus enabling the production of silicon-on-insulator (SOI) materials. Cleavage is induced by the coalescence of the highly pressurized sub-surface H2-gas bubbles, which form upon thermal annealing. A
fundamental understanding of the basic mechanisms on how the cutting process occurs is still unclear, inhibiting further optimization of the Ion-Cut process. This work elucidates the physical mechanisms behind the Ion-Cut process in hydrogen-implanted silicon. The investigation of the cleavage process reveals the cut to be largely controlled by the lattice damage, generated by the hydrogen ion irradiation process, and its effects on the local stress field and the fracture toughness within the implantation zone rather than by the depth of maximum H-concentration. Furthermore, this work elucidates the different kinetics in the H-complex formations in silicon crystals with different conductivity types, and examines the mechanically induced damage accumulation caused by the crack propagation through the silicon sample in the splitting step of the Ion-Cut process. Additionally, the influence of boron pre-implantation on the Ion-Cut in hydrogen implanted silicon is investigated. These studies reveal, that both, the atomic interaction between the boron implant and the hydrogen implant and the shift of the Fermi level due to the electrical activation of the implanted boron have a tremendous enhancing effect on the Ion-Cut process.
1 Introduction. . . . . 7
2 Fundamentals . . . . 10
2.1 Formation of Silicon on Insulator by the Ion-Cut Process . . . 10
2.2 The Silicon–Hydrogen System: A Literature Review . . . . 12
2.3 Interactions of Ions with Condensed Matter . . . 17
3 Experimental: Ion Implantation. . . . 25
4 Experimental: Analyses Techniques . . . . . 28
4.1 Composition Analysis . . . . . . . . . . . . 28
4.1.1 Rutherford Backscattering Spectrometry (RBS). . . . 28
4.1.2 Elastic Recoil Detection (ERD) Analysis . . . . 34
4.1.3 Secondary Ion Mass Spectroscopy (SIMS) . . . . 42
4.2 Ion Beams for Crystal Damage Analysis . . . . . . . . . 45
4.2.1 RBS Channeling. . . . . . . . . 45
4.3 Surface Topography . . . . . . . . 53
4.3.1 Scanning Electron Microscopy . . . . . . . . 53
4.3.2 Atomic Force Microscopy . . . . 56
4.4 Microstructure: Transmission Electron Microscopy . . . . . 58
4.5 Stress Measurements . . . . 61
5 The Mechanisms Behind the Ion-Cut Process . . . . 64
5.1 Low Dose Hydrogen Implantation . . . . 65
5.1.1 Implantation Damage Depth Profile before and after the Ion-Cut . . . 66
5.1.2 Depth Measurement of the Ion-Cut . . . . 70
5.1.3 Microstructure of the Implantation Zone . . . . 73
5.1.4 H-depth distribution before and after the Ion-Cut . . . . 79
5.1.5 Influence of Stress and Strain Field on H-Platelet Formation and Ion-Cut Location . . . . 85
5.2 Influence of the Hydrogen Implantation Dose on the Ion-Cut . . . . 92
5.2.1 Implantation Damage and Hydrogen Depth Profiles in the As-Implanted State . . . . . . 93
5.2.2 Microstructure after the Heat Treatment . . . . 97
5.2.3 Influence of the Silicon Fracture Toughness on the Ion-Cut . . . . . 106
5.3 Influence of the Sample Treatment on the Ion-Cut Location . . . . 118
6 Formation Kinetics of Hydrogen Complexes in Silicon and their Influence on the Crystal Damage . . . . . . . . 132
6.1 Evolution of the Hydrogen and Implantation Damage Distribution upon Thermal Annealing . . . . . . . 133
6.2 Growth Kinetics of Hydrogen Platelets . . . . . 147
6.3 Mechanically Induced Damage during the Exfoliation of Individual Surface Blisters . . . 154
7 Boron + Hydrogen Co-Implantation . . . . 160
7.1 Implantation Damage Depth Profiles . . . 163
7.2 Hydrogen and Boron Implantation Depth Profiles . . . 167
7.3 SEM Analysis of the Surface Blistering . . . . 173
7.4 The Influence of the Pre-Implanted Boron on the Surface Blister Formation . . . . 177
8 Summary . . . . 185
The development of a new technology for the integration of dissimilar materials will be needed to meet many of the advanced technological needs of the future. Current technologies are limited by the ability to integrate materials systems together on a single platform (e.g., a Si wafer for applications in microelectronic, optoelectronic, and microelectromechanical systems - MEMS). If materials processes were developed to overcome this barrier, then new microelectronics, three-dimensional electronics, and the integration of small mechanical systems made from dissimilar materials would become standard.
One possible method to achieve this multi-material integration may be through the use of Ion-Cut processing. This layer splitting process by ion-implantation and subsequent annealing is an innovative approach for engineering materials that provides an effective, versatile, and economical method to transfer thin surface layers from bulk substrates onto a host of other substrates. The essence of the Ion-Cut process is to pre-implant the device wafer with high dose gas atoms at a well defined depth before joining to a handle wafer. Then, on subsequent annealing of the joined pair complete shearing (or ‘exfoliation’) of the device wafer occurs in the gas ions implanted region. The Ion-Cut process can be applied to a variety of materials, including germanium , silicon-carbide [1,2], diamond thin films , or the production of silicon on glass .
One of the most promising applications of the Ion-Cut is the production of silicon-on-insulator (SOI) materials by proton implantation into crystalline silicon. Silicon-on-insulator (SOI) technology  is a powerful method for fabricating deep sub-micrometer complementary metal-oxide silicon devices (CMOS). Recent advances in SOI technology has generated increased interest in their application to high speed CMOS circuits. The speed advantage is a direct consequence of the insulating layer, which provides isolation from the substrate thereby decreasing capacitances for both devices and electrical interconnections.
Exfoliation of silicon layers by hydrogen ion implantation and subsequent heat treatment is an effect that has been known for more than two decades and has been used to experimentally determine ion ranges. [5,6] Fifteen years later Bruel et al. discovered the potential significance of this effect in terms of a promising application of the Ion-Cut process. He and his co-workers developed a new technology for the production of silicon on insulator (SOI), called Smart-Cut™. [7-9] In this work I will refer to the Smart-Cut™ process by the more generic term ‘Ion-Cut’ process, which is used in the literature. The Ion-Cut process consists of four steps: (i) proton implantation into a silicon wafer, (ii) RCA clean of the bond surfaces, (iii) hydrophilic bonding of the implanted wafer to another substrate, a SiO2capped silicon wafer, and (iii) annealing of the bonded wafers.
During the heat treatment the H-implant evolves into highly pressurized H2 gas bubbles
which grow in size and ultimately lead to a crack propagation throughout the whole hydrogen-implanted silicon wafer. [10,11]
The development of the Ion-Cut provides for the first time a methodology for producing ultra thin silicon layers required for state-of-the-art CMOS devices. Over the last two decades, SOI technology has relied on two methods known as “wafer-bonding and etch-back SOI” (BESOI) and “separation by implantation of oxygen” (SIMOX). The Ion-Cut offers many benefits over BESOI and SIMOX: Because in Ion-Cut the oxide layer is thermally produced, the buried oxide layer is of high quality and uniform thickness. The SOI structure is produced in one step without the need of costly grinding and polishing or etchback. Furthermore, the hydrogen-induced fracturing of the silicon wafer leaves an extremely uniform, nearly defect free silicon layer bonded to the handle wafer, requiring only a moderate polish to achieve a 1-2 Angstrom rms (root mean square) roughness necessary for further processing. The thickness of the exfoliated silicon layer is very uniform.  In addition, the silicon wafer, from which the hydrogen implanted layer is exfoliated, can be reused.
The Ion-Cut process was developed by an engineering approach, with poor understanding of the fundamental mechanisms that drive the exfoliation, impeding further optimization. Although, an immense amount of research has been conducted to achieve knowledge about how hydrogen interacts with silicon at the atomic level , a fundamental understanding of the basic mechanism on how the cutting process occurs is still unclear. Hence, further studies are needed to develop the Ion-Cut method into a viable industrial technique.
The aim of this work was to examine the mechanisms behind the exfoliation process in hydrogen implanted silicon. Chapter 2 presents a short overview of the fundamentals of the silicon-hydrogen system, describes the Ion-Cut process in more
detail, and gives a short review of the fundamentals of ion-solid interactions. The following two chapters introduce the experimental methods used in this work. Chapter 3 describes the experimental setup for the sample preparation (i.e. ion-implantation), whereas chapter 4 presents the experimental analysis techniques applied for the analysis of the samples.
The results of this work are listed in chapter 5 to 7. Chapter 5 present the results deduced from Ion-Cut samples produced under various implantation parameters. From these results the influence of the implantation damage and the H-ion implantation dose on the Ion-Cut could be revealed and the physical mechanisms behind the Ion-Cut process were elucidated. Chapter 6 discusses the influence of the silicon dopant type (p- or n-type) and annealing temperature on the behavior of the H-implant in terms of implantation damage evolution and hydrogen platelet formation. The enhancement of the Ion-Cut by boron pre-implantation of proton implanted silicon is subject of chapter 7. Finally, chapter 8 summarizes the gained knowledge about the mechanisms behind the hydrogen implantation induced silicon surface layer cleavage.
This chapter provides a literature review and a brief description of the fundamental technological and physical background related to this work. First, the Ion-Cut based production of SOI is explained. Then, a short overview of the knowledge about the silicon-hydrogen system is portrayed. The last part of this chapter presents the physics associated with the penetration of energetic ions into solids.
2.1 Formation of Silicon on Insulator by the Ion-Cut
The Ion-Cut process uses ion implanted gas atoms, such as H, to promote cleavage of thin layers surface layers which are transferred from bulk substrates onto a host of other substrates. The application of this phenomenon on hydrogen implanted silicon led to the development of the Smart-Cut™ [7-9], a new technology for the production of silicon on insulator (SOI). The process is schematically illustrated in figure 2-1.
Hydrogen is introduced into a single crystal silicon wafer by H-ion implantation to a well-defined depth. After the ion-implantation, the surfaces of the implanted silicon wafer and another silicon wafer capped with a silicon dioxide layer (the so-called “stiffener” or “handle wafer”) undergo a modified RCA clean, a surface cleaning process, developed by the Radio Corporation of America. This step is necessary to remove surface contaminations introduced by the H ion-implantation process. The cleaning of the wafer surfaces prior to the bonding must be carried out very carefully to leave both surfaces free of particle or organic contaminations. The cleaning procedure results in hydrophilic clean oxide surfaces on both substrates.  The substrate surfaces are then bonded together. When the two substrates are pressed together, interactions between water adsorbed on both surfaces lead to weak bond between the wafers via hydrogen
bonds.  Next, the joined pair is heated to about 200 °C for a few hours to establish a strong chemical bond between the two wafers.
Figure 2-1: Schematic illustration of the Ion-Cut process for the production of SOI.
After a reasonable bond strength between the wafers is achieved, the joined pair undergoes an anneal at elevated temperatures of typically 400 °C. During this heat treatment, the implanted hydrogen atoms rearrange within the implantation zone, forming H2-gas bubbles of high internal pressure. Raman spectroscopy experiments on samples
used in this work measured a H2-gas pressure of up to 50 kbar. The larger and
energetically more favorable gas bubbles grow in size at the expense of smaller gas bubbles via Ostwald ripening.  Finally, at a critical anneal duration or anneal temperature the H2-gas bubbles coalesce and lead to the propagation of a crack through
the whole silicon crystal.  The last step comprises a slight polish of the Ion-Cut surface to remove the damage layer, which results from the H ion-irradiation process.
This work focuses on the examination of the cleavage step in the Ion-Cut process for hydrogen-implanted silicon.
2.2 The Silicon–Hydrogen System: A Literature Review
The physics and chemistry of hydrogen in silicon has been the subject of considerable scientific and technological interest for over three decades. This interest has been driven by the omnipresent appearance of hydrogen in silicon processing which always leads to hydrogen incorporation into the substrate, either intentionally or unintentionally. Importantly, this hydrogen may strongly alter the electrical characteristics of the resultant device by diffusion into active region and passivation of the dopant. Attention has been focused primarily, although not exclusively, on the diffusion of atomic hydrogen, its molecule formation, and its complex formation with and passivation of dopant impurities. This chapter provides a brief literature review of the studies performed on the silicon-hydrogen system.
The diffusion of H in Si is complex because of the presence of several charge states and the fact that hydrogen in often present in different forms, namely atomic, molecular (or larger clusters), or bound to a defect or impurity. The probability for the formation of these different forms is dependent on the defect and impurity concentration in the material and the hydrogen concentration itself. Thus, the apparent diffusivity is dependent on the method of hydrogen insertion. Hydrogen can be introduced into silicon through various processes like reactive ion-etching, glow discharge, plasma hydrogenation, or H-ion implantation and consequently each method with its distinct influence on defect or impurity generation in the silicon crystal leads to a different behavior of hydrogen in the material. For example, hydrogen appears to diffuse more rapidly under conditions of low hydrogen concentration than it does under conditions of high concentration, such as plasma exposure. Furthermore, H-diffusion turned out to be a function of the silicon conductivity and type.
The earliest work on the behavior of hydrogen in crystalline silicon is that of Van Wiering and Warmholz (1956) who studied the diffusion of hydrogen through the walls of cylinders made of single crystal silicon at high temperatures between 900 and 1200°C.  Their early high temperature permeation experiments found that hydrogen is very mobile in c-Si and has a diffusion coefficient of
D eV kT cm s H = ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ − − 9 4 10. 3 exp 0 48. 2 1 (2-1)
where k is the Boltzmann constant. About ten years later, Ichimiya and Furuichi found, that in the temperature range of 400 to 550 °C tritium diffusion in crystalline silicon could be described as  D eV kT cm s T = ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ − − 4 2 10. 5 exp 0 56. 2 1 (2-2)
Experimental and theoretical studies on H-diffusion in silicon at lower temperatures, where trapping of hydrogen at defects and impurities and H2-molecule formation are
significant, discovered much lower effective diffusivities [19-30]. Values for the H-diffusion coefficient in silicon expected from an extrapolation of the H-diffusion coefficient of equation (2-1) to lower temperatures are several orders of magnitude higher than experimentally obtained diffusivities. This is illustrated in figure 2-2, which shows as an example a comparison of theoretical predicted diffusion coefficients of H0 and H+ in p-type silicon at low temperatures  to the extrapolation of the H-diffusion coefficients from equation (2-1) and (2-2) to low temperatures.
1000 / T [K] 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 H d if fus ion c oef fi e nt i n s ili c on [ c m 2s -1] -16 -15 -14 -13 -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 H0 H + from Eq. (2-2) from Eq. (2-1)
Several processes have been invoked in order to explain the details of observed hydrogen profiles in silicon. These processes include reactions of hydrogen at dopant sites and with lattice defects, reactions between hydrogen atoms, and dissociation of trapped hydrogen. Pseudopotential density functional calculations showed that atomic hydrogen in silicon can appear in all three charge states H+, H0, and H-.  The charge state is dependent on the position of the Fermi level. The positive charge state is more stable in p-type silicon, the negative charge state more stable in highly n-type doped silicon, and hence, also charge state dependent diffusion coefficients have been incorporated into many kinetic studies.
Figure 2-2: Arrhenius plot of expected H-diffusivity from Van Wiering and Warmhotz  (Eq. 2-1), Ichimiya and Furuichi  (Eq. 2-2) by extrapolation to low temperatures, and the diffusivities of neutral and positive charged H-atoms predicted by Capizzi and Mittiga .
Ion-Implantation into crystalline silicon breaks chemical bonds and creates point defects in the implantation zone. The fundamental mechanisms of how this occurs will be discussed in chapter 2.3. This effect is crucial in the Ion-Cut process: Since the diffusivity of H in crystalline silicon is very high, one would expect intense out diffusion of the H-implant during the heat treatment of the silicon sample. However, the hydrogen gets trapped at the proton implantation induced defects by passivating the dangling bonds in the implantation zone, where the number of lattice defects is very high.
As an example, figure 2-3 illustrates possible local Si-H defects, formed at a silicon monovacancy. A vacancy in the silicon lattice leaves four dangling bonds behind, which can be passivated with H-atoms. Also shown is the so-called H2* defect, a
commonly observed H2complex in hydrogen implanted silicon.
Figure 2-3: Illustration of Si-H defects observed in H-ion implanted silicon. V denotes a vacancy and H
denotes a H-atom.
Hydrogen in crystalline silicon has been of great theoretical and experimental interest in recent years. A lot of advances in the theoretical and experimental research of the hydrogen silicon system in terms of hydrogen complex formation with silicon and impurity atoms and hydrogen molecule formation were achieved (see for example [32,33]). Many insights about hydrogen complex formation in H-ion-implanted silicon have been gained from IR vibrational spectroscopy. A multitude of vibrational bands in silicon that contain H were found, far more than the modes attributed to Si-H, Si-H2, and
Si-H3. Stein at al. showed, that Si-H bonds associated with ion implantation induced
vacancy and interstitial-related displacement damage are less stable than surface traps of hydrogen at internal voids.  This is in accordance with the evolution of Si-H complexes into H2-gas bubbles upon annealing.
Detailed information about the evolution of Si-H complexes in H ion-implanted silicon were gained by infrared vibrational studies by Weldon et al. and Chabal et al. [35,36]. Implanted H atoms form complexes of the form VxHy or IxHywhere V denotes a
V1H1 V1H2 V1H3 V1H4 H2*-complex Silicon
silicon vacancy and I denotes a silicon interstitial, and the subscript have values of x = 1 and 2 and y = 1-4. Also observed was the so-called H2* complex, a hydrogen molecule
formation, where one H atom is located at the bond centered site and the other at the antibond site with a silicon lattice atom residing in between the H2bond (see right image
in figure 2-3). (Nielsen et al. and Holbech et al. performed detailed studies on this species. [37-39]) Upon annealing of the H ion-implanted samples, the IR studies uncover a net loss of bound hydrogen and agglomeration of hydrogen at existing vacancies. A comparison of the infrared vibrational studies with elastic recoil detection analysis, an analysis method which monitors not only atomic hydrogen but also molecular hydrogen, revealed that a net conversion from Si-H complexes into H2 takes place at elevated
temperatures. This is in agreement with the observations of H2 filled gas bubbles in the
Earlier investigations led to discover the astonishing result that H can insert itself between Si-Si bonds at the bond-centered site to form extended structural defects that are described as hydrogen stabilized platelets.  These H-platelets turn out to be the nuclei of the H2-gas bubbles, which lead to ion-cutting in H-implanted material. This will be
discussed in detail in chapter 5. Recent experimental studies suggest, that the nucleation of H-platelets is solely controlled by the Fermi energy. 
Cerofolini et al. hypothesized, that the H2 molecules that formed within these
bubbles do so with a bond length almost equal the H2 bond length in vacuum, which
leads to an energy gain that counterbalance the strain build up around the bubble in the silicon crystal.  Recent Raman spectroscopy measurements verified this assumption. The vibrational frequency of H2 molecules is practically the same as the well-known
value for gaseous hydrogen. 
The interaction of hydrogen in silicon with acceptor or donor dopants turned out to have a considerable influence on the kinetics in the formation of H-platelets and H2-gas
bubbles, which induce the Ion-Cut.
Studies of neutralization of shallow acceptors in silicon evolved from the perspective that there is a Si dangling bond near each acceptor, and therefore its passivation should eliminate a hole and result in an increased resistivity. First studies of the interaction of hydrogen with acceptors in silicon showed the neutralization of boron by monatomic hydrogen to be maximized near 100 °C, being limited by diffusion at lower temperatures and by the dissociation of Si-H-B complex at higher temperatures. [44-47]
Hydrogen in-diffusion experiments into crystalline silicon with a buried layer of high boron concentration showed significant trapping of hydrogen within the boron doped layer.  The amount of H-atoms trapped exceeds by far the amount of boron atoms present in the layer. Theoretical studies showed, that the change of the Fermi level, induced by the boron concentration profile has an influence on the charge state. Also, kinetic models for hydrogen passivation of the acceptors indicated that the hydrogen boron capture radius is large, and that molecular formation of H at the boron trap site lead to the trapping of 8 to 12 hydrogen atoms by one boron atom in the silicon crystal.  Theoretical studies confirmed the multiple trapping of hydrogen atoms at boron in silicon.  However, details about the trap mechanisms are still unclear.
For the first time Johnson and co-workers reported that shallow donor dopants in n-type c-Si could also be neutralized by hydrogenation, although not as effectively as with boron.  Since the first report, several experimental studies have confirmed the existence of donor-hydrogen complexes.  Studies on the kinetics of the thermal dissociation of hydrogen-donor complexes established the existence of a negative charge state for diffusing hydrogen in silicon. 
In summary, the research on the hydrogen silicon system showed the apparent diffusivity of atomic hydrogen in the temperature range up to 300 to 400 °C approaches the values from Van Wiering and Warmholz relation only under conditions of low hydrogen concentration and low impurity contents. This is due to the lower probability of self trapping of hydrogen by molecular or H-platelet formation, and the lower probability of hydrogen to get trapped by lattice defects, and acceptor or donor dopant ions. Particularly, the research conducted on hydrogen complex formation in silicon in the last few years was essential in interpreting the phenomena discovered in this work.
2.3 Interactions of Ions with Condensed Matter
Ion Implantation is a process by which virtually any element can be injected into the near-surface region of any solid by causing a beam of high-velocity ions to strike a target. All samples in this work were prepared by H-ion or B-ion implantation into crystalline silicon. Knowledge about the interaction of low energetic ions with condensed matter is needed to understand the defect generation in crystalline silicon by the ion-implantation process. Knowledge about the interaction of high energetic ions with condensed matter is needed to understand how the depth scales are established in the ion-beam analyses of the silicon samples. This chapter reviews the physics associated with the penetration of energetic ions into solids. It provides a brief description of the quantitative evaluation of how the ions lose energy to the solid and of the resulting depth concentration profile of implanted ions after they stop within the solid. Defect generation by the ion-irradiation process and the resulting implantation damage depth distribution are explained as well.
An energetic ion penetrating a target interacts with the target atoms by two major processes. It transfers energy to the target by elastic nuclear collisions and inelastic electronic energy loss processes. The energy loss rates per length unit resulting from the two different mechanisms are called nuclear and electronic stopping, respectively. The relative importance of the various interaction processes between the ion and the target medium depends mostly on the ion velocity and on the charges of the ion and target atoms. The total energy loss is obtained as a sum of the nuclear and electronic contributions.
The theoretical treatment of the stopping of ions in matter is due greatly to the work of Bohr [54-56], Bethe [57-59], Bloch [60,61] Firsov [62,63] and Lindhard et al. [64-67]. For the advanced study of ion-solid interaction, the reader is referred to literature. [68-70]
The nuclear stopping results from the average energy loss by elastic collisions of the incoming ion with target atoms. Assuming the incoming ion and the target atom with which the ion interacts to be isolated simplifies the interactions to a two-body collision event. Figure 2-4 shows the kinematics of such a two-body collision in the center of mass frame.
In the laboratory frame, where the kinetic energy of the incoming ion with mass M1 and
velocity v1is E1= ½ M1v12, whereas the target atoms stands still before the collision, the
kinetic energy transferred to the target atom can be easily calculated to be:
E M v M M M M E Transfer = = + ⋅ 1 2 4 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 ( ) sin (Φ/ ) (2.3)
where M2 is the mass of the target atom, v2 the velocity of the target atom after the
collision event and Φis the collision angle. The distance b of closest approach (see fig. 2-3) is the important kinematic parameter and is given by
b Z Z e v M M M M =2 1 2 ⋅ + 2 1 2 1 2 1 2 (2-4)
with Z1e and Z2e as the charges of the incoming ion and the target nucleus, respectively.
The impact parameter p relates to b as:
p=bcos(Φ/ )2 (2-5)
The relationship between the energy transfer ETransfer and the distance b depends on the
interaction potential. The integration over the differential energy transfer over all impact parameters gives the nuclear stopping power, i.e. the energy lost by the ion per unit length, Sn= -(dE/dx)nwhich is
S E E E p pdp M M M M pdp n Transfer p ( ) ( , ) ( ) sin max 0 0 0 1 2 1 2 2 0 2 2 4 2 = = + ∞
where E0 is the initial kinetic ion energy. The scattering angle Φ is a function of the
interaction potential V(r). To quantify the energy transfer by nuclear interaction of the ion with the target atoms, it is necessary to specify an interaction potential. In earlier years
Figure 2-4: The collision path
for a nuclear collision of the incoming ion with the nucleus of a target atom in center of mass coordinates.
analytical functions for V(r) were chosen, but with increasing computing power more complicated and non-analytical functions were introduced which provide closer agreement between theory and experiment. For instance screened Coulomb potentials of the form:
V r Z Z
r r a
( )= 1 2 exp( ( / ))Φ (2-7)
with various functions Φ(a) were chosen from Brinkman, Firsov, Lenz-Jensen and Lindhard (see [71-73]). The screening parameter a is related to the Bohr radius a0 of
0.529 Angstrom by function like:
a a Z Z = 0 8854+ 0 1 0 23 2 0 23 . . . (2-8)
where the exponent is semi-empirical. The first unified approach to nuclear stopping was made by Lindhard, Scharff and Schiott  and is commonly called the LSS theory. They found the so-called reduced nuclear stopping power to be:
Sn( ) ln( . ) [ . . . . ] ε = ε+ 1 11383ε+ +ε ε 2 0 01321 0 21226 019593 0 5 (ε ≤30) (2-9) Sn( )ε ln( )ε ε = 2 (ε> 30) (2-10) with ε= + a M E Z Z e M M 0 2 0 1 2 2 1 2 ( ) (2-11)
In modern semi-empirical formulations the potential has been adjusted so that the nuclear stopping power provides accurate fits with experimental data.
The electronic collisions involve much smaller energy losses per collision, negligible deflection of the ion trajectory, and negligible lattice disorder.  The origins of the electronic energy losses are kinetic energy transfer to target electrons by electron-electron interactions, excitations of band electrons and conduction electrons, ionization of target atoms, and excitation, ionization or electron-capture of the incoming ion itself.
The calculation of the electronic energy loss of incoming ions can be divided into two categories, i. e. one for light and one for heavy ions. For this work, only
ion-implantations with light ions were performed: H and B ion implantation into silicon in the keV energy range for sample preparation and He ion implantation in the MeV energy range for ion beam analysis (see chapter 4.1 and 4.2). Therefore, a brief description of electronic stopping for light ions given:
At ion energies less than 2 MeV / Z1 the electronic stopping power can be
calculated by the Lindhard-Scharff approach , which suggested that the electronic stopping power is proportional to the ion velocity and can be expressed in terms of the reduced electronic stopping power Seas
Se =KLε1 2/ (2-12)
with εdefined in equation (2-11) and
K Z Z M M Z Z M M L = ⋅ + + 0 0793 12 3 21 2 1 2 2 3 1 2 3 2 1 2 3 4 1 3 2 2 1 2 . ( ) ( ) / / / / / / / / (2-13)
The electronic stopping power will decrease, when the ion velocity exceeds the orbital velocity of the target electrons. It is then treated by the Bethe Bloch theory and can be described as S e Z Z m v L v e e ( )ε = 4π ( ) 4 1 2 2 2 (2-14)
with Bethe’s stopping number:
L v m v I v c v c c Z e ( )=ln ln − − − − − 2 1 2 2 2 2 2 2 2 δ (2-15)
where I is the target mean excitation potential, c/Z2 a shell correction and δ an ultra
relativistic density correction. The mean excitation potential is defined as ln I f En n
where En are all possible energy transitions of the target atom and fn the corresponding
dipole oscillator strengths.
Closely correlated to the electronic stopping power is the charge state of the incoming ion. As long as the orbital velocity exceeds the ion velocity, the electrons will stick to the incoming ion. Slower electrons, belonging to the outer shells, will be stripped. Bohr estimated the average ion charge to increase with the ion velocity. However, the incoming ion will reach its equilibrium charge distribution after passing a very short distance, independent on its initial charge state.
The relative importance of the two energy-loss mechanisms changes considerable with the energy and atomic Z number of the incoming ion. Electronic stopping predominates at high kinetic ion energies and low Z numbers, while nuclear stopping takes over at low kinetic energies and high Z numbers. Figure 2-5 shows as an example the rates of energy transfer for electronic and nuclear stopping for protons penetrating silicon, the element system, used mostly in this work.
Ion Energy [keV]
0.1 1.0 10.0 100.0 S to p p in g P ow e r [ keV / µ m] 0 20 40 60 80 100 120 140 electronic nuclear [x10]
At low kinetic ion energies, the nuclear and electronic stopping powers are competitive. The nuclear stopping power reaches its maximum in the keV energy range and follows the classical Rutherford distribution at higher energies. At velocities ≥Z12/3 e2 , the
electronic stopping power dominates according to equation (2-12). In this energy regime the incoming ion is mostly neutral and the electronic stopping is proportional to the ion velocity. Beyond its maximum the ion is practically stripped from its electrons and the electronic stopping power follows the Bethe regime (equation 2-12) and decreases with increasing ion energy.
Ion range distribution:
Knowing the nuclear and electronic stopping powers for an ion traversing a target, the mean penetrated path length R(E0) of an ion before coming to rest can be calculated as
R E dE S En S Ee E ( ) ( ) ( ) 0 0 0 = +
Because the stopping of an ion is a stochastic process, the collision sequence and the subsequent ion deflection, and the ion’s total path length in coming to rest vary randomly
Figure 2-5: A comparison of the
rates of energy transfer for the electronic stopping (solid line) and the nuclear interaction (dashed line) of a H-ion entering a silicon target. The simulation was performed by the TRIM computer code . Note that the nuclear stopping is multiplied by a factor of 10 and the energy axis is logarithmic.
between the individual ions. As a results, ions with the same energy, incident with the same angle onto the sample surface, and into the same material, do not necessarily have the same range. Instead, the depths to which the ions penetrate are statistically broad. The distribution in projected ranges is referred to as the range distribution or range straggling, with the most probable projected range referred to as the mean projected range. Because of ion scattering, the ion range normal to the target surface, denoted as the mean projected range Rp(E0), is smaller than the mean penetrated path length by a
factor which depends on the scattering angles, and hence on the specific path of an individual ion. This is illustrated in figure 2-6.
For a single element target the ratio Rp/R is << 1 for M1<< M2 and close to 1 for
M1>> M2. The statistical fluctuations in the stopping mechanisms will lead to a spread
of the range R and thus will add to the spread ∆Rp. The degree of ∆Rp increases with
increasing penetration depth of the ions. The straggling results in a final ion depth distribution which can be approximated in the simplest case by a Gauss-distribution. An approximation of the projected range can be found using the theory of Lindhard, Scharff and Schiott, which gives
R R B M M p ≅ +1 2 1 (2-18)
where B is a slowly varying function of the kinetic ion energy and the mean path length R. At higher ion energies, the increased electronic stopping power leads to smaller values for B.
The mean projected range can also be found by implementing computer simulations of the ion implantation process by the Monte Carlo approach.
Figure 2-6: Schematics
of the total path length and the projected range of an incident ion. (after ) Target surface Rp R Target depth Incoming ion
Implantation damage generation
During its path through the crystal the ions undergo a number of collisions with target atoms before they come to rest. If the energy transferred to the target atom is higher than the energy, required to move the target atom out of the potential well, which represents its stable lattice site, the lattice atom will be displaced. In the simplest case, a Frenkel pair is created, i.e. the atom left a vacancy behind and occupies an interstitial lattice site. Such a target atom displaced by an incident ion is called “primary knock-on atom” or PKA. The PKAs can in turn displace other target atoms by secondary knock-ons, tertiary knock-ons etc. Thus, if the implantation energy is high, each implanted ion causes displacement cascades within the crystal lattice. Such events will result in many collisions and displacements events occurring in near proximity of each other. Figure 2-7 illustrates the formation of such a collision cascade.
Incident Ion Vacancy Displaced Atom
As the ion dose increases, the individual damage cascades will overlap and form a damaged layer in the crystal.
To calculate the damage created by the ion-implantation process, the partition of energy loss between electronic and nuclear processes must be determined. Only nuclear interaction of energetic incoming ions with target atoms result in PKAs, which lead to the radiation damage effects. Since the nuclear interaction of the incoming ions with target atoms predominates only at low energies, the creation of PKAs becomes significant shortly before the ions come to rest in the material. The partition of energy loss between electronic and nuclear processes was used in determining the range distribution of implanted atoms. The difference between ion range and crystal damage calculation is that in the latter case the energy partition of the displaced atoms must be considered also. Further, before the implanted ions come to rest in the material they do not have the
Figure 2-7: Schematic of the formation of a collision cascade by a PKA atom.
required energy for the displacement of target atoms. Therefore, the implantation species concentration peaks at a slightly larger depth than the ion-implantation induced damage. It is apparent that the above considerations only refer to the initial damage situation during the passage of the ion into the material. However, in principle there could be complete recovery after the passage of each ion. The components in a collision cascade will include vacancies and interstitials, together with more complex arrangements of defects. It appears from computer simulations that the core of the cascade will be vacancy rich whereas interstitials will predominantly appear at the outer parts of the track. Nevertheless, this separation of vacancies and interstitials is insufficient to stabilize them and a very large percentage of the damage recovers on the timescale of nanoseconds. An accurate calculation of the final implantation damage depth distribution is further complicated by the change in the displacement energy during the ion implantation process. In a crystalline target, this displacement energy will decrease with increasing lattice disorder, i.e. it will decrease with lower atomic packing densities.
Figure 2-8 shows as an example the result of a Monte Carlo computer simulation of a 40 keV proton implantation into silicon. The simulation shows an average of 12 target atom displacements by one incident ion.
Depth [nm] 0 200 400 600 800 Im pl a nt a ti on -C on c e nt ra ti on [ 1 0 21 at o m s /c m 3 ] 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 DP A [ 1 0 22 va ca n c ie s /cm 3 ] 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 Hydrogen-Concentration
Implantation induced damage
Figure 2-8: Monte Carlo computer code TRIM (Transport of Ions in Matter)  calculation of the
hydrogen concentration and damage depth distribution for a 40 keV proton implantation into silicon to a proton dose of 5 ×1016 cm-2.
The sample preparation for all specimens used in this work included implantation of hydrogen, boron, and/or silicon ions. The energies of the implantation species ranged from 40 to 380 keV.
The ion implantations were carried out on a Varion/Extrion Division ion implanter model 200-DF4. The atomic implantation species are ionized, extracted under vacuum from the source, analyzed, accelerated to high energies, focused, electrically scanned and deflected towards the target. Figure 3-1 shows the systems diagram of the ion implanter.
Figure 3-1: Systems diagram of the 200-DF4 ion implanter (image from ).
To produce a plasma, gas atoms are injected into an arc chamber of the discharge ion source. A negatively biased filament in the ion source is heated to emission temperature emitting electrons to the surrounding anode, the arc chamber wall. As the electrons
collide with the gas molecules, a plasma of positive ions forms. The electron path is increased due to the weak axial magnetic field created by the source magnet. This causes more collisions between electrons and neutral gas molecules, creating a dense plasma of positive ions. To obtain a stable plasma, a gas mixture of argon and hydrogen was used for proton implantations. When boron or silicon ions were implanted, a boron or silicon powder was placed in the ion source, respectively. The gas mixture consisted of argon and carbon tetrachloride. Argon ions provided a stable plasma, whereas the carbon tetrachloride was required to obtain boron or silicon gas atoms for ionization.
The positive charged ions are extracted through the extraction electrode assembly. The extraction voltage is 32 kV and hence the ion energy of single charged ions after the extraction is 32 keV. A mass analyzer magnet separates the ions according to their atomic masses to gain adequate ion purity. After the ions pass through the resolving aperture and the variable slits, the selected ion beam traverses through the acceleration tube, where it is accelerated to the implantation energy of up to 200 keV for single charged ions. The quadrupol triplet lens, located in the beam line and past the grounded end of the acceleration tube, focuses the ion beam on the target (see figure 3-2): The electrostatic field, created by the lenses increases with increasing distance from the center of the ion beam and thus deviates ions more the further their distance is from the center of the beam. Consequently, in the horizontal direction, the ion beam gets less defocused when it traverses the first lens than it gets focused during its pass through the second lens. The horizontal defocusing effect of the third lens on the ion beam is negligible. Similarly, the quadrupol triplet lens system focuses the ion beam in vertical direction.
Electric field lines
Electric field lines
Figure 3-2: Drawing of the quadrupol triplet lens system (left image from ).
The focused ion beam passes through the beam scan system, consisting of two horizontal and vertical oriented plates, the so-called X and Y-plates. An electrostatic field created by the X and Y plates and the scan signal on those plates move the beam across the target surface area: An AC signal on the Y-plates scan the beam vertically at a frequency of 117 Hz over the target surface area. A DC offset voltage on the X-plates bends the beam 7°. Neutral particles formed in the acceleration tube and the beam line beyond the
analyzer magnet are not affected by the CD offset and thus, are removed from the beam. Overlaid to the DC level on the X-plates is a scanning signal, which scans in the horizontal direction at a frequency of 102 Hz. The triangular signal on the scanner plates scans the beam randomly across the wafer for uniform coverage (see figure 3-3).
Figure 3-3: Schematic illustration of the scanning method (images from ).
The implantation dose is measured by the use of a Faraday system. The error in the implantation dose is ≤0.5%. Four smaller Faraday cups measure the beam current at each corner of the scan pattern and are used to control the areal implantation dose uniformity. The areal implantation dose uniformity was typically ≤0.75 %.
The silicon wafers were attached to the sample stage by gluing them on with silver paint. The silver paint provided good thermal contact to the sample stage so that the heat generated in the implantation zone by the ion irradiation could be well dissipated. The samples were either implanted at room temperature or cooled down to a temperature of 77 K by pouring liquid nitrogen into the hollow sample stage. The implantation current was kept under 5 µA/cm2to avoid uncontrolled ion beam heating of the silicon sample.
4. Experimental: Analyses Techniques
For the present work, ion beam analyses such as Rutherford Backscattering Spectrometry (RBS), RBS in channeling mode, Transmission Channeling, and Elastic Recoil Detection (ERD) analysis were employed to obtain accurate information about the depth distribution of the implantation species and the ion irradiation induced crystal damage. To gain more precise knowledge of the depth profile of the implantation species, Secondary Ion Mass Spectroscopy (SIMS) was applied in addition to ERD.
The surface topography was quantitative determined by Atomic Force Microscopy (AFM) and scanning electron microscopy (SEM). Transmission Electron Microscopy (TEM) provided access to information about the microstructure of the ion-implanted specimen down to molecular dimensions. The ion-implantation induced compressive stress in the subsurface region of the silicon wafers was deduced from wafer curvature measurement with a laser scanning setup. The following sections give a detailed description of all analysis methods mentioned above.
4.1.1 Rutherford Backscattering Spectrometry (RBS)
Rutherford Backscattering Spectrometry (RBS) was used to determine the surface layer thickness of the ion-implanted and ion-cut samples as well as their homogeneity and stochiometry. RBS is based on the coulombic electrostatic repulsion of the nucleus, which causes the analyzing beam particles to backscatter after elastic collisions with target atoms.
The application of the technique to thin film analysis is illustrated in figure 4-1 for the case of a silicon sample, capped with a SiO2layer and a very thin Pd Au layer on top.
scatter elastically from target atoms with energies characteristic for the target atom masses, from which the ions are scattered. The analyzing ions also loose energy passing into and out of the target material. Since the energy E0of the analyzing beam is in the
MeV regime, this energy loss is largely due to electronic interaction of the ion beam with the target (see also figure 2.3). Energy analysis of the backscattered ions by a solid state detector generates the backscattering spectrum displayed in the lower part of figure 4-1. The channel number is linearly related to the backscattered ion energy, E1. Appearing in
the spectrum are signals for each element present in the sample. The height of each signal reflects the concentration of the element in the target. The signal width is due to the energy loss, the analyzing ions undergo when they traverse the target. Therefore, the peak width represents the thickness of the layer in which the element is present.
MeV Ion Beam
Detector Ω E E O Si Pd Au 1 0
Figure 4-1: Rutherford backscattering spectroscopy: Experimental geometry (upper part). Rutherford
backscattering spectrum (lower part)
The mass resolution depends on the kinetic energy transfer from the elastically scattered particles. The final energy E1of the analyzing particle of mass M1elastically scattered at
an angle θfrom a nucleus of mass M2at the sample surface is simply calculated using the
conservation of momentum and energy:
0 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 0 2 1 cos ) sin ( ) , ( E M M M M M E M K E ⋅ + + − = ⋅ = θ θ θ (4-1)
E0is the initial energy and the scattering angle in the laboratory system. K denotes the
target mass, the kinematic factor has its lowest value at θ= 180°. Hence, in the experimental setup used here, the detector was placed at the largest possible angle θ of 165° the setup geometry allowed for. For a fixed angle θ, the energy separation, ∆E1, of
beam particles scattered by target particles of mass difference ∆M2is
2 2 0 1 M dM dK E E ⋅∆ ⋅ = ∆ (4-2)
If ∆E1 is set equal to δE, the minimum energy separation that can be experimentally
resolved, and the mass resolution δM2is determined to be
= 2 0 2 dM dK E E M δ δ (4-3)
The mass resolution at the sample surface is usually determined primarily by the detector resolution, while deeper in the layer the straggling dominates. In the detector used in this work the energy width per channel and hence the energy resolution was about 2.5 keV.
The yield of backscattered particles, i.e. the probability for backscattering, is determined by the cross-section σi(E,θ) of the scattering process. With the knowledge of the measured or calculated cross section σi(E,θ) the areal density, (Nt)i, in atoms per
unit area for the ith element, can be determined from the values of the detector angle Ω, the integrated peak count Ai, for Q incident ions:
( )) , ( cos 1 θ σ θ E Q A Nt i i i Ω = (4-4)
N is the atomic density (atoms per unit volume) and t the thickness of the analyzed film. If the scattering is Rutherford, i.e. pure Coulomb scattering, σi(E,θ) in the laboratory system can be calculated from
)12 1 2 2 4 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 sin sin cos sin 4 4 ) , ( θ θ θ θ θ σ M M M M M M E e Z Z E − − + ⋅ = (4-5)
The cross-section is proportional to 2 2
Z which means that for any given projectile, heavy atoms are more efficiently scattered than light ones. The proportionality to E-2 leads to an increased scattering yield with decreasing ion energy.
The real cross sections deviate from the Rutherford cross section at both high and low energies for all projectile-target atom pairs.  At low energy the deviation from σR
is due to the partial screening of the nuclear charges by the electron shells surrounding both nuclei. At high energies the deviation from σR is caused by the presence of
short-range nuclear forces.
The analyzing ions, which are backscattered from atoms located in deeper parts of the target, undergo inelastic scattering with the electron cloud of the target atoms and hence lose energy continuously on their way into and out of the material. The radii of atomic nuclei are so small compared with atomic dimensions that nuclear scattering is rare compared to interactions with electrons. The final energy of the emerging particle becomes out in E E E K E1 = ( 0−∆ )−∆ (4-6)
The stopping power of a material for a particular ion is defined as the energy loss per distance traveled in the material, denoted as dE/dx. The stopping powers depend on the target material, the ion species and also the ion energy. Another quantity, the stopping cross section εis defined as the energy loss / areal density of the target material (energy loss / atoms / cm2). The relation between the stopping cross section and the stopping power is given as ε N dx dE = (4-7)
where N is the atomic density (atoms/volume unit). To convert the energy axis of the RBS spectrum into a depth scale requires the solving of the integral
∫− = 0 1 1 ) / ( E E dE dx dE x (4-8)
where x is the target depth of the backscattering event. The Bragg rule is used to calculate stopping powers of compound targets. The Bragg rule assumes that the interaction between the incident ions and the target atoms do not depend on the environment. Phase effects and chemical bonds between the target atoms are disregarded and the assumption is made that each target atom acts independently in the energy loss process. These assumptions lead to the approximation
i i c N dx dE ε
where ci and εi are the concentration and stopping cross section for element i,
A quantitative knowledge of the stopping power or the stopping cross section is a key element in determining the thickness of the target layers. For this work, accuracy in the layer depth measurements turned out to be crucial for the exploration of the mechanisms behind the Ion-Cut process. Therefore, a large emphasis was placed on the accuracy of the stopping power data used. A considerable number of experimental studies on the ion energy loss have been conducted. These data on ion stopping ranges are collected in a number of compilations [78-80]. A range table from Ziegler et al. is commonly used and also implemented in the Monte-Carlo simulation program TRIM . For the ion-target system in this work, i. e. α-particles in silicon, an extensive literature search was conducted. The recently published experimentally determined stopping cross-section by Konac et al.  was found, to the best knowledge of the author, to be the most accurate (see figure 4-2). The inaccuracy of these stopping power values is cited to be 1-2%.
Figure 4-2: Electronic stopping cross-sections for helium ions in silicon vs. energy/atomic mass.
(KKKNS97 = Konac et al. , (the stopping cross-section used for this work), NKK96 = Niemann et al. , SW80 = Santry and Werner , TRIM95 = Ziegler et al. )
The accelerator used for RBS measurements was a National Electrostatics Corporation 3 MV tandem accelerator located at the Ion beam Materials Laboratory at Los Alamos National Laboratory, New Mexico, USA. The RBS spectra were obtained using a 4He+ beam with energies ranging from 2.0 MeV to 3.036 MeV. The dimensions of the analyzing beam cross-section were approximately 1 mm ×2 mm. The beam current ranged from 10 to 45 nA. The backscattered α-particles were registered by means of a silicon surface detector, positioned at an angle of 165° relative to the analyzing beam
subtending a solid angle Ω of 2.34 mstr. The spectra were analyzed employing the computer code RUMP . For the conversion of the energy axis into a depth scale, the stopping power data of 4He2+ ions in Si from Konac et al.  were implemented.
Figure 4-3 shows as an example the RBS spectrum of sample shown in figure 4-1, overlaid with the computer simulation. The simulation reveals that the sample consists of 1 nm thick Au/Pd layer on top, followed by a SiO2layer with a thickness of 310 nm. The
deviation of the simulation from the RBS spectrum at lower channel number is due to multiple scattering, a phenomenon mainly occurring at lower energies and not accounted for in the RUMP calculations.
Figure 4-3: RBS spectrum of the sample
shown in figure 4-1. The simulation of the spectrum, calculated with the computer code RUMP  is overlaid.
4.1.2 Elastic Recoil Detection (ERD) Analysis
Elastic recoil detection (ERD) analysis is an ion beam technique whereby quantitative information about sample composition can be obtained by detecting light target nuclei recoiling from heavier bombarding ions. In this work ERD was employed to obtain implanted hydrogen depth distributions using a 4He+beam of several MeV energy. The ERD experiments were carried out in reflection geometry, in which the incident ion beam strikes the target at a grazing angle, and recoiled and scattered particles emerge from the target’s front surface. Figure 4-4 shows schematically the setup of the experiment.
RBS Detector above Sample Tilt Rotation Backscattered He Ions Recoils ERD Detector Aperture Absorber Sample, Holder & Goniometer Switching Magnet He Ions
Laser He Ions Collimator
Scattering Chamber φ 4 + 4 + M ,Z1 1 M ,Z1 1 M ,Z2 2 M ,Z2 2 E0 E1 E2
Figure 4-4: Schematics of (a) the experimental arrangement and (b) the elastic scattering between the
target M2and the beam particle M1in the laboratory frame.
The recoil angle φ lies between the path of the recoiled particle to the detector and the continuation of the path of the incident beam. In the present arrangement φ was 29.5°. Calibrating the tilt angle was performed with a HeNe laser beam coincident with the path taken by the incident particle beam and directed into the scattering chamber. With the laser alignment of the sample tilt angle a reproducible accuracy of 0.04° was achieved. To avoid detection of forward-scattered α-particles, a Mylar foil, 12 to 24 µm in thickness (dependent on the ion beam energy), was positioned between the sample and the hydrogen detector.
The conservation of energy and momentum give the energy of the recoiled atom
)E E M M M M 2 0 1 2 1 2 2 2 4 = + cos φ (4-10)
where E0 is the energy of the ion beam and M1 and M2 are the atomic masses of the
incident ions and the target atoms, respectively. φis the angle between the incident beam and the direction of the recoiled atoms. The energy of the incident ion after the elastic collision is E E M M M M M 1 0 2 2 1 2 2 1 1 2 2 = − + + sin φ cosφ (4-11) Depth profiling
The incoming ions from the analyzing beam and the forward recoiled hydrogen atoms loose energy as they traverse the sample. As in RBS, from this energy loss, the depth distribution of the hydrogen atoms can be deduced. Correct depth profiling of hydrogen in crystalline silicon from elastic recoil detection analysis by conventional ERD simulation inhibits possible errors like inaccuracies in the geometric arrangement (scattering angle, eucentric position, etc. ), and errors in the stopping power values for the forward scattered hydrogen in the target.
However, accurate depth profiling of the implantation hydrogen was essential for the investigation of the Ion-Cut process. Therefore, a technique was developed, which converts the channel difference between surface and bulk signals directly to depth. This channel-to-depth conversion method uses fitting data from ion beam analysis: RBS and ERD analysis were performed simultaneously on specially prepared calibration standards; channel to depth conversion was determined from the forward scattering data and computer simulation of the backscattering data .
Ten depth calibration standards were prepared on c-Si substrates by sputter depositing a zirconium + hydrogen (Zr + H) layer followed by an overlayer of amorphous silicon (a-Si) of different thickness for each standard (see figure 4-5). The zirconium acts as a getter for the hydrogen.
c-Si substrate Yield a-Si overlayer Zr + H Bulk hydrogen distribution Surface peak Standard deviation, Ω Channel difference Surface Depth Calibration Standard Channel ERD spectrum c-Si substrate Yield a-Si overlayer Zr Channel RBS spectrum
Secondary ion mass spectroscopy (SIMS) (see chapter 4.1.3) analysis revealed that the centroid of the hydrogen distribution was coincident with that of the zirconium marker at the midpoint of the Zr + H layer, and that the signal from the hydrogen contained in the zirconium layer was an order of magnitude greater than the nearly constant background signal in the a- and c-Si regions
ERD and RBS measurements on these standards were performed simultaneously. To ensure that the experimental observations were independent of energy variations, all ERD/RBS experiments were performed at the 16O(α,α)16O resonance energy of 3.036 MeV, which has a full width at half maximum of 8 keV .
By simulating the RBS spectra of the depth calibration standards, the areal densities of the a-Si overlayer (different for each standard) and Zr + H layer were determined, thus locating the centroid of the buried zirconium marker relative to the surface. Locating the centroid of the buried zirconium distribution also located the centroid of the bulk hydrogen distribution, as the two were shown to be coincident by the SIMS analysis. Figure 4-6 plots a RBS and ERD spectrum obtained simultaneously from one of the depth calibration standards.
Figure 4-5: Schematic cross section
of a typical depth calibration standard, the corresponding ERD spectrum (lower part) and RBS spectrum (upper part).